AUX TRÈS BASSES TEMPÉRATURES. 463 



Le fer a été obtenu en fondant, au four électrique à 

 résistance, du fer électrolytique pur de Merck dans 

 une atmosphère d'azote et dans une nacelle de magné- 

 sie. Le nickel et le cobalt ont été obtenus de la même 

 manière en partant de nickel et de cobalt pulvérulents, 

 extrêmement purs, préparés spécialement par Merck 

 pour ces recherches. La magnétite a été obtenue en 

 taillant un ellipsoïde approché dans une goutte de 

 magnétite fondue très pure, obtenue en chauffant le 

 sesquioxyde pur de Merck avec le chalumeau oxhydri- 

 que. L'expérience ayant montré que l'on n'obtient 

 réellement de la magnétite 1 qu'en calcinant à très 

 haute température pour faire partir les derniers restes 

 d'oxygène en excès, cette opération a été faite dans 

 une coupelle en iridium. Il a été préparé de même des 

 ellipsoïdes grossièrement approchés dans du chrome 

 et du manganèse de Goldschmidt et du vanadium de 

 Moissan. Il est facile de se rendre compte qu'il n'est 

 pas nécessaire que les ellipsoïdes soient réalisés avec 

 une grande perfection pour des mesures relatives; cela 

 a d'ailleurs été constaté expérimentalement pour la 

 magnétite, pour laquelle on a trouvé avec différents 

 échantillons grossièrement taillés en ellipsoïdes de 

 formes diverses des courbes de variation thermique 

 aux hautes températures coïncidant avec la courbe 

 théorique et par conséquent entre elles. 



§ 3. — Marche des expériences 



Comme cela a été dit dans l'introduction, nous nous 

 sommes proposé non de faire des mesures absolues, 



1 Voir aussi P. Weiss, Arch. des Se. phys. et natur. 4 e pér., t. 

 XXIX, p. 175; 1910; et J. de Phys. 4* série, t. IX, p. 373; 1910. 



